СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ПИГМЕНТА ЗАПАДНОГО РЕГИОНА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

ВЕСТ ^^И Т1 НИК НАУКИ ШРЧЕСТВА СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ПИГМЕНТА ЗАПАДНОГО РЕГИОНА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Нагиев Низами Газанфар оглы, Гянджинское отделение НАН Азербайджана, г. Гянджа, Азербайджанская Республика

Мамедов Вагиф Наджаф оглы, Азербайджанский государственный аграрный университет, г. Гянджа, Азербайджанская Республика

Мамедова Мехрибан Исмаил кызы, Гянджинское отделение НАН Азербайджана, г. Гянджа, Азербайджанская Республика

E-mail: mammedov1948@mail.ru

Аннотация. В рамках проделанной авторами работы выявлено, что известные месторождения природных минералов, которые расположены в пределах Шамкирского, Гек-Гельского и Дашкесанского районов, а также в области северо-восточных склонов Малого Кавказа, богаты различными видами пигментного сырья.

Ключевые слова: природные минералы, глина, кварц, полевой шпат, пигмент, лакокрасочная промышленность, геологические исследования.

На территории Азербайджанской Республики природные минералы пользуются довольно широким распространением. Так, известные месторождения природных минералов расположены в пределах Шамкирского, Гек-Гельского и Дашкесанского районов, а также в области северо-восточных склонов Малого Кавказа.

Первые геологические исследования [1-3] минералов Азербайджана начались в 1935 году, когда была найдена группа месторождений в Гек-Гельском районе. К ним относится и Човдарская группа месторождений: Кызылджинкое, Мирзикское (Шахрияр), Топалгасанское и др.

Човдарское месторождение природных минералов расположено в 19- 20 км к юго-западу. Это месторождение найдено в 1936 году и состоит из 4-х участков,

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА

сложенных красноцветными брекчиями. Кроме них здесь имеется еще несколько участков распространения минеральных красок, которые расположены около с. Фадлы, Карачи и Агехуш. Краски этих участков представляют глину с небольшим содержанием Fe2O3.

Природные минералы Човдарской группы, представленные охрой и лучшей мумией, образовались за счет изменения кварцевых парфиров с высоким содержанием пирита.

Мирзикское (Шехрияр) месторождение найдено в 1954 г. [4], дополнительно разработано в 1968 году. Оно расположено в 20 км от гор. Гянджи, в 10 км к юго-западу от гор. Гек-Гельского района, ближе к селу Мирзика. Месторождение богато эпидот-хлоритовой глинистой массой, окрашенной гидроксидом железа в желтый цвет различных оттенков от лимонно-желтого до коричнего.

Мощность пород колеблется от 2 до 7 м. Эти породы простираются местами на 35 м, по высоте могут достигать 80 м. Содержание оксида железа [3] в них находится в пределах 36-48%, укрывистость достигает до 90 г/см .

Кызылджинкое месторождение охры расположено близ села Кызылджа, на левом берегу реки Кошкарчай. Месторождение сложено охристыми глинами и брекчиями делювиального происхождения. Цвет брежний, желтый и желтовато-красный.

Содержание оксида железа [3] колеблется от 10,44% до 10,83%, кремнезема от 61,8 до 63,5%.

По данным М.А. Кашкая [1], глинистые пигменты Кызылджинкого месторождения характеризуются следующим гранулометрическим составом:

0,25 мм = 2,5%

0,25 мм - 0,1 мм = 5,33 %

0,1 - 0,01 мм = 30,81%

< 0,01 мм = 61,33%

Легкая фракция этих пород, составляющая 50,5 % алевритовых частиц, представлена обломками пород (72%), карбонатами (15%), полевыми шпатами и кварцом [3], а тяжелая фракция (49,5%) этих же частиц состоит из оксида железа [3] (96%), гематита (3%) и незначительного количества пириона и шпикелидов (1%).

Исследование показало, что образцы характеризуются низким содержанием оксида железа [3], изменяющимся в пределах 8,43-12,3% , в среднем - 10,4%, что не удовлетворяет требованиям на охру, не говоря о сурике.

Содержание потери при прокаливании во всех образцах колеблется от 5,08 до 8,68%, в среднем - 6,86%.

Реакция водной вытяжки одного образца оказалась кислой и по значению рН равна 5, что требованиям на пигмент не соответствует. Сумма

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА

легкорастворимых солей составляет 2,47%, из которых 1,7% приходится на долю 2 2+ аниона SO4 " и катиона Са .

Таким образом, по содержанию растворимых в воде солей сернистых

соединений эти породы не отвечают требованиям, предъявленным к сурику

железному сухому для лакокрасочной промышленности.

Укрывистость пород колеблется в пределах 37-71 г/м2, в среднем составляет

47,5 г/м , т.е. в 2 раза больше требований стандарта. Следовательно,

рассматриваемые образцы по укрывистости также не удовлетворяют

требованиям ГОСТа.

В целом образцы минеральной краски с участка Кызылджа по результатам

исследований не отвечают требованиям ГОСТа, и не могут быть использованы в

качестве пигмента, как, например, сурик железный едкий в лакокрасочной

промышленности. Однако, образцы по некоторым основным показателям

соответствуют требованиям ГОСТа на мумию природную сухую.

Кроме того, раннее изученное пигментное сырье данных районов требует

некоторой детализации химико-минералогического состава и физико-

технических показателей.

Таким образом, в процессе исследования выявлено, что рассматриваемые

нами районы богаты различными видами пигментного сырья для производства

пигмента и наполнителей.

Литература:

1. Кашкай М.А. Петрография и металлогения Дашкесана и других месторождений Азербайджана. - М.: Изд. «Недри», 1965.

2. Иманова О.М. О целеобразности применения природных пигментов без обогощения в производстве вяжущих веществ: Сб. трудов НИИСМ им. Дадашева. - Баку, 1981. - Вып. 41.

3. Иманов А.М. Физико-химическое исследование известковых отходов и области их применения. - Баку, Изд. «Элм», 1990.

4. Гусейнов Р.И., Мамедов В.Н., Нагиев Н.Г. Пигмент из шламовых отходов // АБАи ЕШ э$эг!эг. - 2011. - № 3. - С. 35-38